( 9 3 ) 

 leur coefficient d'lasticit , la proximit de leurs molcules et leur con- 

 ductibilit pour le son relativement son intensit. 



Le platine seul prsente une anomalie ; il se place entre le cuivre et le 

 fer par rapport son coefficient d'lasticit, tandis qu'il prend place entre le 

 zinc et le cuivre par rapport la distance de ses molcules. 



3. Le produit du coefficient d'lasticit et de la septime puissance de 

 la distance moyenne des molcules est sensiblement le mme pour la plupart 

 des mtaux. Cet accord est aussi satisfaisant qu'on peut le dsirer ce degr 

 d'approximation pour le plomb, le cadmium, l'or, l'argent, le zinc, le pal- 

 ladium et le fer; mais le cuivre donne un produit moindre, le platine et l- 

 tain un produit plus lev. 



Si cet accord tait gnral, on en pourrait dduire la loi d'aprs la- 

 quelle la rsultante en question dcrot quand la distance des molcules 

 devient plus grande; mais, dans l'tat actuel, les expriences dmontrent seu- 

 lement que cette rsultante dcrot rapidement et dans un rapport certaine- 

 ment plus grand qu'en raison inverse du carr des distances. 



> C'est ce point que l'auteur s'est arrt, sans vouloir entrer dans des 

 spculations qu'il n'aurait plus t possible de contrler par l'exprience. 



Nous pourrons tre plus courts dans l'analyse du second Mmoire de 

 M. "Wertheim. 



L'objet de ce Mmoire est de constater si les lois qu'il a trouves poul- 

 ies mtaux simples sont galement applicables aux alliages; de rechercher le 

 rapport qu'il peut y avoir entre les proprits mcaniques des alliages et celles 

 des mtaux constituants, et enfin d'arriver par l la connaissance de la con- 

 stitution molculaire des alliages. 



Ce sujet tait tout nouveau: l'lasticit des alliages n'avait pas encore 

 t tudie, malgr leur frquent emploi dans les arts et malgr le grand nom- 

 bre d'expriences qui avaient t faites sur leur cohsion. 



Les alliages ont t prpars par l'auteur avec des mtaux purs. Aprs 

 les avoir suffisamment mls et brasss plusieurs reprises pendant la fusion , 

 il les a couls dans une lingotire de 5o centimtres de longueur qui fut quel- 

 quefois chauffe jusqu'au rouge; les alliages ductiles furent tirs aprs, les 

 autres furent calibrs la lime. 



Chaque alliage a t soumis l'analyse chimique , quoique, pour la plu- 

 part d'entre eux , les mtaux eussent t combins dans les rapports de leurs 

 poids atomiques ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais l'ingale 

 oxydabilit des constituants ou la volatilit de l'un d'entre eux avait sou- 

 vent notablement chang ces rapports. Il a fallu avoir gard, en outre, la 



